16 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1870. 
af i närheten af lödningsstället, hvarföre en ny sammanlödning 
måste verkställas före bestämmandet af kombinationens thermo- 
elektriska förhållande. Denna omständighet kunde möjligen gifva 
anledning till något fel. Det beslöts derföre, att försöken med 
wismuth—koppar borde göras om. N 
Försöket 19. En ny wismuthstång, något tjockare än den 
förra, men af samma stycke wismuth, hvaraf materialet till den 
förra stången var uttaget, sammanlöddes med koppartråden och 
insattes i kopparcylindern, hvarefter observationerna verkställdes 
på vanligt sätt. Dervid erhölls: 
Utslag. 
81,0 
73,0 
77,0 
78,5 
Medium 77,4. 
Om man häraf beräknar utslaget för 45 graders vinkel, sa 
Strömstyrkan = Tyg. 29. 
blir detta = 139,6, således nästan lika med det -förut erhållna 
talet 141,3. | 
Derefter bestämdes den thermoelektriska strömmens storlek 
för den nya kombinationen wismuth—koppar äfvensom för jem- 
förelses skull för tre af de förut begagnade kombinationerna. 
I ledningsbanan insattes nu ett sa stort motstånd af rheostaten, 
att ledningsmotständet vid alla försöken kunde betraktas såsom 
fullkomligt lika. Det är tillräckligt att meddela de erhållna 
 sluttalen, vederbörligen reducerade för att lätta öfversigten och 
jemförelsen med de föregående. På detta sätt befanns, att de 
thermoelektriska strömmarne för dessa kombinationer voro föl- 
jande: | | 
wismuth _Koppar... ae... 78,47, 
nysiltver—koppar..a... un. 24,17, 
plauma koppar a ee... 8,30, 
kopparz  jerm an... van... line 24,93. 
Dessa tal äro inom observationsfelens gränsor lika med de 
förut erhallna, utom för wismuth—koppar, för hvilken kombina- 
I a 
